Einzelne Mineralien. 



-337- 



Die hieraus sich ergebende Formel siehe unten in der Tabelle. All- 

 gemein kann sie wie folgt geschrieben werden: 



3 [R 2 (C 0 3 ) 2 F 2 ] + 2 [R 2 (C 0 3 ) 3 ] + R 2 (C 0 3 ) 3 . Na 2 C 0 3 + 2 Ca F 2 + 4 H 2 0. 



Das erste Glied dieser Formel entspricht einem Bastnäsit mit vorherr- 

 schendem La, das zweite Glied einem Lanthanit, in dem ein Teil des La 

 durch andere seltene Erden, vorwiegend Ce, ersetzt wird. Spektroskopisch 

 wurde eine geringe Menge der Didymkomponenten nachgewiesen. Unter 

 den Yttermetallen wiegt Y selbst stark vor. Der in der Lösung gefundene 

 Fe- und S0 3 -Gehalt ist auf Einschlüsse von Eisenkies zurückzuführen. 



Kategorie B. Kristallenen derselben Form wie bei A, aber grau 

 gefärbt mit gelblichem oder grünlichem Stich und matt. Ein Teil besitzt 

 einen inneren dunkleren Kern, umgeben von einer helleren Zone, wobei 

 aber allmählicher Übergang zwischen beiden vorhanden. 



Zunächst wurde die den Kern zusammensetzende Substanz analysiert 

 (Teil K). Farbe gelbbraun, Durchsichtigkeit etwas geringer als bei A, 

 Bruch wie bei A, aber etwas weniger vollkommen, zuweilen fast eben, 

 spez. Gew. 4,331, Härte zwischen 4 und 5, aber etwas geringer als bei A, 

 Strich weiß mit gelblichem Stich, Glasglanz, z. T. ins Fettige spielend. 

 Verhalten v. d. L., gegen HCl und im Kolben wie bei A. Aus der Analyse 

 (siehe unten) folgt die Zusammensetzung: 



2Ce 2 0 8 + 3La 2 0 3 + Y a 0 3 + 2CaO + Na 2 0 + 16C0 2 + 10F + 5H 2 0. 



Die daraus sich ergebende Formel siehe in der Tabelle. Allgemein 

 geschrieben ist sie : 



3 [R 2 (C 0 3 ) 2 F 2 ] + 2 [R 2 (C 0 3 ) 3 ] + R 2 (C 0 3 ) 3 . Na 2 C 0 3 -f 2 Ca F 2 + 5 H 2 0. 



Der Unterschied gegen A liegt nur im verschiedenen Wassergehalt. 



Die Kriställchen wurden von W. Vernadsky gemessen; sie erinnern 

 sehr an die Parisitkristalle von Ravalli in Montana (dies. Jahrb. 1901. 

 I. -17-); beobachtet: {2021}, {2023}, {1121}, wenig entwickelt {0001}. 



Der zuletzt analysierte Teil C enthält alles, was nach dem Aus- 

 suchen von A und K übrig geblieben. Wenn auch nicht von völliger 

 Gleichartigkeit wegen des Gehaltes an Bruchstücken aus der Ubergangs- 

 zone von der inneren zur äußeren Partie, so stellte die Hauptmasse des 

 Materials doch gelbliche und grünlichgraue Kristallenen dar mit einem 

 spez. Gew. zwischen 4,278 und 4,306. Härte etwas geringer als bei K, 

 Bruch, Strich und Glanz wie bei K. An den Kanten braunrot durch- 

 scheinend. Verhalten v. d. L. wie bei den vorhergehenden. Aus der 

 Analyse (siehe unten) folgt die Zusammensetzung : 



7 Ce 2 0 3 + 1 1 La 2 0 8 + 3 Y 2 0 3 -f n [Th 0 2 + Fe 2 0 3 + Mn 0 + S 0 3 ] 

 + 7CaO -f 3 (Na, K) 2 0 + 54C0 2 + 38F + 25H 2 0. 



Die daraus sich ergebende Formel siehe in der Tabelle. Allgemein 

 geschrieben ist sie : 



14 [R 2 (C 0 3 ) 3 ] -p 4 [R 2 F 6 ] + 7 [Ca F 2 ] + 3 [Na 2 C 0 3 . R 2 (C 0 3 ) 3 ] + 25 H 2 0. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1909. Bd. II. W 



